118 Erster Teil. Allgeäieine Verhältnisse der Edelsteine. 



3. Glasflüsse. Zu einer hoben Vollkommenheit ist die Kunst gediehen, Glasflüsse 

 mit den wesentlich die Schönheit bedingenden Eigenschaften der echten Edelsteine herzu- 

 stellen und sie in geschliffenem Zustande diesen unterzuschieben. Solche zur Nachahmung 

 von Edelsteinen geeignete Glasflüsse, aber ebenso die Imitationen selbst werden auch Pasten 

 (Glaspasten) genannt. Sie dienen zum Ersatz kostbarer Edelsteine in billigen Schmuck- 

 stücken, doch werden sie auch vielfach mißbraucht; der mit ihrer Hilfe geübte Betrug ist 

 wohl der häufigste, der im Edelsteinhandel vorkommt; er ist schon im Altertum gut be- 

 kannt gewesen und häufig vorgekommen, so daß die alten Schriftsteller, wie Plinius, bereits 

 ausführlich davon sprechen und eindringlich davor warnen. 



Der Fabrikation solcher Gläser liegt also das Bestreben zugrimde, ein Kunstprodukt 

 zu erzeugen, das so vollständig wie möglich die wertvollen und schätzbaren Eigenschaften 

 der echten, natürlichen Edelsteine besitzt, dessen Preis aber möglichst weit unter dem der 

 letzteren steht. Der einzige Weg, den man hierzu kennt, ist die Herstellung einer 

 möglichst klaren und zunächst farblosen Glasmasse; diese wird dann entweder nach 

 Bedarf farblos verwendet, oder es wird ihr, wenn es sich um gefärbte Steine handelt, 

 durch ümschmelzen unter Zusatz geeigneter Metallverbindungen die gewünschte Farbe 

 mitgeteilt. Hauptsächlich in Paris und in Böhmen werden solche Imitationen fabriziert. 



Die meisten Edelsteine können auf diese Weise bezüglich ihres Aussehens so täuschend 

 in Glas nachgeahmt werden, daß oft sehr große Übung dazu gehört, um das Falsifikat 

 vom echten Steine durch Betrachten mit dem bloßen Auge allein und ohne eingehende 

 Untersuchung aller Eigenschaften zu unterscheiden. Es gibt solche Gläser, welche nicht nur 

 die Farblosigkeit und Klarheit, sondern auch das durch starke Lichtbrechung und Farbenzer- 

 streuung bedingte Farbenspiel, sowie den eigentümlichen hohen Glanz der Diamanten vom 

 reinsten Wasser besitzen; ebenso gibt es solche mit der prächtigen Farbe der schönsten Rubine, 

 Sapphire, Smaragde, Topase usw. Was man einem solchen Kunstprodukte aber 

 niemals mitteilen kann, das ist die Härte. Alle solche „künsthchen Edelsteine" haben nur 

 die Härte des Glases (H. = 5), sind sogar meist noch etwas weicher als gewöhnliches 

 Fensterglas. Indessen nehmen sie doch beim Schleifen eine ganz schöne Politur an, aber sie 

 können diese und auch die Schärfe der Kanten und Ecken beim Gebrauch nicht dauernd 

 erhalten. Wenn sie auch ganz neu dem echten Steine täuschend ähnlich sind, so werden 

 sie doch nach kurzem Gebrauche matt und unscheinbar. Könnte man den Glasflüssen 

 auch die große Härte der Edelsteine geben, so wären sie zum Schmucke mindestens eben- 

 so geeignet wie diese; die erwähnten Übelstände würden dann wegfallen. Zur Ver- 

 deckung der geringen Härte wird nicht selten ein Plättchen oder ein Oberteil des echten 

 oder doch eines harten Steines aufgelegt, wie wir es bei der Betrachtung der halbechten 

 Dubletten gesehen haben. 



Die geringe Härte läßt in fast allen Fällen ein solches Glas von dem echten 

 Steine unterscheiden. Das Glas wird von der harten Stahlspitze leicht geritzt, aber 

 nur sehr wenige echte Edelsteine. Neuester Zeit empfiehlt man zur Unterscheidung 

 von Glasflüssen und echten Edelsteinen einen Aluminiumstift, dessen Spitze beim 

 Streichen auf Glas eine silberig glänzende Linie hinterlassen soll, nicht aber auf einem 

 echten Edelstein mit seiner größeren Härte. Es gibt jedoch auch noch andere Merkmale. 

 Das Glas ist wie alle amorphen Substanzen einfach lichtbrechend, im Gegensatz zu den 

 meist doppeltbrechenden Edelsteinen, welchen Unterschied man in der oben beschriebenen 

 Weise mit Hilfe des Polarisationsinstrumentes (p. 57) oder unter Umständen auch mittelst der 

 dichroskopischen Lupe (p. 74) feststellen kann. Von den Edelsteinen bricht aber der Diamant 

 ebenfalls das Licht nur einfach, dieser kann also vom Glase mit Hilfe des Polarisations- 

 instrumentes nicht unterschieden werden. Hier hilft nur die Härte, wenn nicht das auf 

 Seite 62 beschriebene schwarze Kreuz für Glas entscheidet. Auch im spezifischen Gewicht 



